272 



P. ZEEMAN. 



étaient déjà terminées. La forme annulaire des électro-aimants 

 employés dans la réflexion équatoriale fait que le refroidisse- 

 ment est bien plus facile qu'avec notre électro-aimant (§ 2). 



Le miroir de M. Righi (§ 11) semble, lui aussi, avoir été 

 oxydé, en dépit de ce que, avec le mode de fixation du 

 miroir employé par cet auteur, réchauffement pendant les 

 expériences fût moins facile. M. Righi fit usage „d'un 

 miroir d'acier d'un galvanomètre à réflexion ')". 



§ 13. Dispersion magnéto- optique chez le fer. Il était sans nul 

 doute nécessaire qu'une étude générale sur le fer, dont la 

 dispersion des rotations est connue grâce aux observations de 

 M. Righi 2 ), préludât aux recherches plus détaillées sur le 

 nickel et le cobalt, demandées par la question de concours. 

 Je n'ai pu trouver l'occasion de déterminer des valeurs défi- 

 nitives pour le fer. J'ai effectué des rotations à zéro, i étant 

 égal à 51°22', pour 3 couleurs du spectre, et j'ai déterminé 

 les constantes optiques pour ces mêmes couleurs. Les valeurs 

 trouvées pour ces constantes, quand il s'agit de lumière de 

 longueurs d'onde X t , l 21 X 3J sont les suivantes: 



Couleur. An S le .^^deiice Azimut inci L 



principale. r r 



1 1 =0,618^ 76°55' 27°57'. 



1 2 — 0,590 ^ 76°20' 28°20'(VIII) 



1 3 = 0,460^ 74°22' 30°15'. 



Mieux aurait valu choisir les couleurs d'une manière quel- 

 que peu différente, de sorte que X 2 fut convenablement éloignée 

 des deux autres longueurs d'onde. C'est aussi ce que j'ai fait 

 plus tard (§ 18). Les résultats furent les suivants: 



Couleur. ^ ^ a m -180 



l x + 16,7 + 46,7 39° 8' 



l 2 + 15,5 + 46,6 39°49' (IX) 



X 3 4- 12,7 + 31,7 53°10'. 



!) Righi, Ann. de Ghim. et de Phys. (6) T. 4, p. 437, 4885. 

 2 ) Righi, ibid, T. 9, p. 136, 1886. 



